﻿55 



und einen unlöslichen zerlegen, und zwar beträgt der erstere 0.88, 

 der zweite 0.56 gr. 



Beide Theile wurden quantitativ untersucht, jedoch sind die 

 mit so geringen Mengen angestellten Untersuchungen zu wenig 

 genau, um Werth zu besitzen, auch konnte eine Trennung von 

 Eisenoxyd und Eisenoxydul nicht durchgeführt werden. Die 

 Zahlen für den unlöslichen Theil sind : 



Si0 2 . . . 



. . 52.0 



Fe u. Fe 2 3 . . 



. . 19.9 



CaO . . . 



. . 18.0 



MgO . . . 



. . 6.9 



A1 2 3 . . 



. . 2.0 





98.8 



Der lösliche Theil enthält weit mehr Kalk und Eisenoxyd, 

 der Gehalt an letzterem (wobei das oxydirte Oxydul einbegriffen 

 ist) betrug circa 36 proc, der Gehalt an Kalkerde circa 22 proc. 



2) 80 proc. Diopsid von Nordmarken wurden mit 17 proc. 

 Thonerde und 3 proc. Eisenoxyd zusammengeschmolzen. Die Zu- 

 sammensetzung der Mischung ist (nach meiner Analyse, vergl. 

 Tschermak's Miner. Mitth. 1878. p. 60): 



Kieselsäure 40.9 



Thonerde 17.1 



Eisenoxyd 3.7 



Eisenoxydul 13.8 



Kalkerde 18.5 



Magnesia 5.9 



Manganoxydul 0.1 



100.0 



Auch hier erhält man zwei Theile, einen oberen, eisenärme- 

 ren, fast farblosen, oder lichtgrün gefärbten und einen unteren, 

 dunkelgrünen eisenreicheren. Die oberen Partien bestehen ganz 

 aus Diopsidkrystallen, deren A.-Schiefe bis 36° beträgt, im Schliff 

 erscheinen sie farblos ; Spaltbarkeit sehr deutlich, manchmal sieht 

 man gut ausgebildete, länglich hexagonale Durchschnitte, häufiger 

 längliche Körner. Glasbasis ist nur sehr wenig vorhanden, doch 

 enthalten die Augite etwas Glasbasis, seltener Magnetit. Manche 

 Augite zeigen einen Aufbau aus Mikrolithen. Einige Durch- 

 schnitte zeigen Austritt einer Axe. 



